4Go ACADÉMIE DES SCIENCES. 



liésistancc spcciliquc 

 en microhiiis : cm'. 



Barreaux recuits. Baiieaux trempés. 

 A 10,5 10,5 



B i5,8 i6,6 



C 20,2 21,2 



15 25,9 27,0 



On voit que sauf le premier qui ne présenle pas de pointeulectoïdeà 5oo", 

 tous ont subi une augmentation de résistivité par trempe. 



2" Alliages cuwre-zinc. — Carpentier et Edwards (') ont montré que 

 les alliages cuivre-zinc contenant la solution ^ de Shepherd présentaient 

 à /|7()° un point de transformation qu'ils ont altrilnié à la formation au 

 refroidissement d'un eutectique a + y : 



On a donc pris un laiton (pii a donné à l'analyse : 



Cu 5o , I G 



Zn 49 ; 80 



Fe G , 1 3 



Pb el Sn 



et qui est constitué de [^ avec une très faible tpiantité de y. On a déterminé 

 sa résistance électrique après divers traitements : 



Diiirolims : cm* 



Urul de coulée 4-6 



Après trempe à Mo° clans l'eau ;i iS" 5,2 



Après recuit à ôSo" suivi d'un refroidissenienl de G heures 5,o 



Après trempe à ySo" dans l'eau à 16" 5,8 



Ij'accroissement plus important après trempe à jSo" pent être attribué à 

 la mise en solution de la petite quantité du constituant y pnniitivement isolé 

 dans [3, l'alliage étant légèrement liypereutectoïdc. 



On voit combien l'état de l'alliage influe sur sa résistance électrique qui 

 de toute façon est augmentée par trempe. 



(^ette augmentation de la résistivité par trempe au-dessus de la Icmpé- 

 ralure de formation de l'eutectoïde apparaît donc comme un fait expé- 

 rimental constant pour les alliages Fe-C, Cu-Sn, Cu-Zn el Cu-Al. 



(') fi Cl.' tic de Mélalliir^ic, l. I\, 191 r. p. 268 el 261. 



